152 



r. Rinne, Physikalisch-chemische Bemerkungen 



die Starrheit des Materials kein Wandern mehr, so mag er 

 aus dem Grunde als Pulvit, schließlich vielleicht in kaum 

 sichtbarer oder ultramikroskopischer Form im Kamacit der 

 Balken wie des Plessits liegen. 



Eine Veränderung der Löslichkeitsverhältnisse im Taenit 

 muß entsprechend zur Bildung von Staubkamacit führen. 

 Natürlich kommt es auf den Grad der Löslichkeitsveränderung 

 an, in welchem Maße das Staubeisen zur Geltung kommt: 

 die bislang ihrem Grade nach unbekannte Löslichkeitsabnahme 

 kann für Kamacit und Taenit auch recht verschieden sein. 

 Sehr w^ohl mögen Überkühlungserscheinuugen und Löslich- 

 keitsveränderuugen des Nickeleisens ineinander spielen. 



Zusammenfassend sei nebenstehend die Übersicht über 

 die Nickeleisengruppen, die im Obigen abgeleitet sind, ge- 

 geben. 



Es ist ein eigenartiges Bild, welches sich im Verlaufe 

 physikalisch-chemischer Erörterungen über das Meteoreisen 

 entrollt. Die vielen Bestätigungen der in Betracht kommenden 

 Grundvorstellungen bei anderen Legierungen, insbesondere der 

 Nachweis all der merkwürdigen Vorgänge, die bei der Deutung 

 der Meteoreisen in Anspruch genommen werden, im tech- 

 nischen Eisen geben den Betrachtungen einen Boden. Daher 

 erschien mir vor allem der oben durchgeführte Vergleich des 

 künstlichen mit dem natürlichen Eisen nicht ohne mineralogisches 

 Interesse. Das technische Eisen ist in seinem Aufbau und 

 seinen inneren Vorgängen förmlich einem Organismus ver- 

 gleichbar, der gegen bestimmte äußere Einflüsse sehr empfind- 

 lich ist und sich ihnen durch mannigfache innere Umw^and- 

 lungen, dem jeweils gültigen Gleichgewicht zustrebend, anpaßt. 

 So ist es beim Erstarren der Schmelze, die sich beim Ab- 

 kühlen allmählich ihres etwaigen Uberschusses über das eutek- 

 tische Gemisch entledigt, sei es, daß sie unter fortw^ährender 

 Bildung neuer und Zerstörung alter Ausscheidungen von 

 C-haltigem Eisen oder daß sie unter Absonderung von Graphit 

 aus dem flüssigen durch den breiigen in den festen Zustand 

 übergeht, wobei Überkühlungen noch modifizierend wirken 

 können. Nach dem Erstarren ist die innere Beweglichkeit 

 der Teilchen zwar verlangsamt, aber nicht vollends erloschen. 



